FARKLI ÜNİVERSAL BAĞLAYICI AJANLARIN CAD/CAM SERAMİKLERİN KOMPOZİT REZİN İLE TAMİRİ SONRASI BAĞLANMA KUVVETİNE ETKİSİ
FARKLI ÜNİVERSAL BAĞLAYICI AJANLARIN CAD/CAM SERAMİKLERİN KOMPOZİT REZİN İLE TAMİRİ SONRASI BAĞLANMA KUVVETİNE ETKİSİ
Yazar: Cantürk, Kübra; Karalar, Buket; Sağsöz, Ömer; Seven, Nilgün; Polat Sağsöz, Nurdan; Ziya Bayındır, Yusuf
Dergi: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Vol. 29 No. 3, 2018
Anahtar kelimeler: Dentistry ; Diş Hekimliği ; Bağlanma Kuvveti,Kompozit,Üniversal Bond

AMAÇ: Bu çalışmadaiki farklı CAD/CAM seramiğe bir primer ve iki farklı bağlayıcı ajan uygulanarak kompozit rezinle tamirsonrası bağlanma kuvvetinin değerlendirilmesi amaçlandı.YÖNTEM: CAD/CAM seramikmateryallerden (VITA Suprinity ve IPS e.max CAD) 30’ar adet örnek hazırlandı.Örnekleri elde etmek için yavaş hızlı testere (ISOMET 1000) kullanılarakseramik bloklardan 1 mm kalınlığında kesitler alındı. Daha sonra seramiklersoğuk akriliğe sabitlenerek yüzeylerine 1dk boyunca %10’luk hidroflorik asituygulandı. Primer uygulamasına göre seramikler iki gruba ayrıldı: BISCOZ-Prime-ZP ve primer kullanılmayan kontrol grubu-K. Uygulanan bağlayıcıajanlara göre de seramikler 2 alt gruba daha ayrıldı: 3M ESPE Single Bond Universal-Sb,KURARAY Clearfil Universal Bond Quick -Qb (n=5). 3M ESPE Single Bond Universal-Sb  seramiklere 20 sn boyunca ovalamahareketi ile uygulanıp 5 sn hava ile seyreltildi ve LED ışık cihazı ile 10sn  polimerize edildi. KURARAY Clearfil Universal BondQuick-Qb  ise seramiklere 10 snboyunca ovalama hareketi ile uygulanıp 5 sn hava ile seyreltildi ve LED ışıkcihazı ile 10 sn  polimerize edildi.  Bir kompozit rezin (VOCO Xtra-fil) 4 mmçapında ve 4 mm yüksekliğinde plastik kalıplar kullanılarak bir LED ışık cihazıile seramik yüzeylerde polimerize edildi. Elde edilen örnekler 24 saat 37°C safsuda bekletildi. Bağlanma kuvvetleri bir universal test cihazı kullanılarakmakaslama testi ile ölçüldü. Kaydedilen değerler tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  kullanılarakanaliz edildi (p<0.05). Kırılma tipleri bir stereo mikroskop yardımıylatespit edildi.BULGULAR: En yüksekbağlanma dayanımı Suprinity+K+Qb (20.15 MPa) grubunda, en düşük bağlanmadayanımı e.max CAD+ZP+Qb (10.85 MPa) grubunda bulundu. Primer ve bağlayıcıajanlar arasında herhangi bir fark bulunmazken (p>0.05), seramikler arasındaönemli derecede fark bulundu (p<0.05). e.max CAD örneklerin bağlanma değerleriSuprinity ye göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05).SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde; üniversal bağlayıcı ajanların tekbaşına kullanıldığı kontrol grubunun, BISCO Z-Prime Plus kullanılan gruplarabenzer bağlanma sonuçları gösterdiği ve iki uygulamanın da klinik olarakyeterli bağlanma dayanımı sağladıkları belirlenmiştir. Üniversal bağlayıcıajanlar, CAD/CAM seramiklerin kompozit rezin ile tamirinde klinik olarak tekbaşlarına kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: BağlanmaKuvveti, Kompozit, Üniversal Bond, SeramikTHE EFFECT OF DIFFERENT UNIVERSAL BONDING AGENTS ON THE BOND STRENGTH OFCAD/CAM CERAMICS REPAIRED WITH COMPOSITE RESINAIM: In this study, aprimer and two bonding agents were used on two different CAD / CAM ceramics toevaluate the bond strength after repairing with composite resin.METHODS: 30 samples were prepared from CAD/CAM ceramic materials (VITA Suprinity and IPS e.max CAD). 1 mmthick sections were cut from the ceramic blocks using a low speed diamond saw(ISOMET 1000) to obtain  the samples.Then the ceramics were fixed to with cold cured acrylic and the surfaces weretreated with 10% hydrofluoric acid for 1 min. According to the primerapplication, ceramics were divided into two groups: BISCO Z-Prime-ZP and control group withoutprimer-K. According to the bonding agents applied, ceramics were furtherdivided into 2 subgroups: 3M ESPE Single Bond Universal-Sb and KURARAY ClearfilUniversal Bond Quick-Qb (n = 5). 3M ESPE Single Bond Universal-Sb was appliedto ceramics with a scrubbing for 20 seconds and thinned with air for 5 seconds and polymerized with LED device for 10seconds. KURARAY Clearfil Universal Bond Quick-Qb was applied to ceramics witha scrubbing  for 10 seconds and thinned with air for 5 seconds and polymerized with LED device for 10seconds. A composite resin (VOCO Xtra-fil) was polymerized on ceramic surfaceswith a LED device using 4 mm diameter and 4 mm height plastic molds. The obtainedsamples were stored for 24 hours at 37 ° C in distilled water. Bond strengthvalues were measured by a shear bond test using a universal tester. Therecorded values were analyzed usingUnivariate Analysis of Variance (ANOVA). (p<0.05) Thefracture types were detected using a stereomicroscope.RESULTS: The highest bond strength was found in the group Suprinity + K +Qb (20.15 MPa), with the lowest bond strength in the group of e.max CAD + ZP +Qb (10.85 MPa). There was no significant difference between the primer groupsand bonding agent groups (p>0.05), but there was a significant differencebetween the ceramics (p<0.05). The bond strength values of e.max CAD sampleswere significantly lower than Suprinity samples. (p<0.05)CONCLUSION: Within the limits of this study; The controlgroup using the universal bonding agents were shown to exhibit similar bondingresults to those group used BISCO Z-Prime Plus and that both applications providedclinically sufficient bond strength. Universal bondingagents can be used alone in the clinical repair of CAD/CAM ceramics withcomposite resin.Keywords: Bond Strength, Ceramics, Composite, Universal Bond

AMAÇ: Bu çalışmadaiki farklı CAD/CAM seramiğe bir primer ve iki farklı bağlayıcı ajan uygulanarak kompozit rezinle tamirsonrası bağlanma kuvvetinin değerlendirilmesi amaçlandı.YÖNTEM: CAD/CAM seramikmateryallerden (VITA Suprinity ve IPS e.max CAD) 30’ar adet örnek hazırlandı.Örnekleri elde etmek için yavaş hızlı testere (ISOMET 1000) kullanılarakseramik bloklardan 1 mm kalınlığında kesitler alındı. Daha sonra seramiklersoğuk akriliğe sabitlenerek yüzeylerine 1dk boyunca %10’luk hidroflorik asituygulandı. Primer uygulamasına göre seramikler iki gruba ayrıldı: BISCOZ-Prime-ZP ve primer kullanılmayan kontrol grubu-K. Uygulanan bağlayıcıajanlara göre de seramikler 2 alt gruba daha ayrıldı: 3M ESPE Single Bond Universal-Sb,KURARAY Clearfil Universal Bond Quick -Qb (n=5). 3M ESPE Single Bond Universal-Sb  seramiklere 20 sn boyunca ovalamahareketi ile uygulanıp 5 sn hava ile seyreltildi ve LED ışık cihazı ile 10sn  polimerize edildi. KURARAY Clearfil Universal BondQuick-Qb  ise seramiklere 10 snboyunca ovalama hareketi ile uygulanıp 5 sn hava ile seyreltildi ve LED ışıkcihazı ile 10 sn  polimerize edildi.  Bir kompozit rezin (VOCO Xtra-fil) 4 mmçapında ve 4 mm yüksekliğinde plastik kalıplar kullanılarak bir LED ışık cihazıile seramik yüzeylerde polimerize edildi. Elde edilen örnekler 24 saat 37°C safsuda bekletildi. Bağlanma kuvvetleri bir universal test cihazı kullanılarakmakaslama testi ile ölçüldü. Kaydedilen değerler tek yönlü varyans analizi (ANOVA)  kullanılarakanaliz edildi (p<0.05). Kırılma tipleri bir stereo mikroskop yardımıylatespit edildi.BULGULAR: En yüksekbağlanma dayanımı Suprinity+K+Qb (20.15 MPa) grubunda, en düşük bağlanmadayanımı e.max CAD+ZP+Qb (10.85 MPa) grubunda bulundu. Primer ve bağlayıcıajanlar arasında herhangi bir fark bulunmazken (p>0.05), seramikler arasındaönemli derecede fark bulundu (p<0.05). e.max CAD örneklerin bağlanma değerleriSuprinity ye göre anlamlı derecede daha düşük bulundu (p<0.05).SONUÇ: Bu çalışmanın sınırları dahilinde; üniversal bağlayıcı ajanların tekbaşına kullanıldığı kontrol grubunun, BISCO Z-Prime Plus kullanılan gruplarabenzer bağlanma sonuçları gösterdiği ve iki uygulamanın da klinik olarakyeterli bağlanma dayanımı sağladıkları belirlenmiştir. Üniversal bağlayıcıajanlar, CAD/CAM seramiklerin kompozit rezin ile tamirinde klinik olarak tekbaşlarına kullanılabilir.Anahtar Kelimeler: BağlanmaKuvveti, Kompozit, Üniversal Bond, SeramikTHE EFFECT OF DIFFERENT UNIVERSAL BONDING AGENTS ON THE BOND STRENGTH OFCAD/CAM CERAMICS REPAIRED WITH COMPOSITE RESINAIM: In this study, aprimer and two bonding agents were used on two different CAD / CAM ceramics toevaluate the bond strength after repairing with composite resin.METHODS: 30 samples were prepared from CAD/CAM ceramic materials (VITA Suprinity and IPS e.max CAD). 1 mmthick sections were cut from the ceramic blocks using a low speed diamond saw(ISOMET 1000) to obtain  the samples.Then the ceramics were fixed to with cold cured acrylic and the surfaces weretreated with 10% hydrofluoric acid for 1 min. According to the primerapplication, ceramics were divided into two groups: BISCO Z-Prime-ZP and control group withoutprimer-K. According to the bonding agents applied, ceramics were furtherdivided into 2 subgroups: 3M ESPE Single Bond Universal-Sb and KURARAY ClearfilUniversal Bond Quick-Qb (n = 5). 3M ESPE Single Bond Universal-Sb was appliedto ceramics with a scrubbing for 20 seconds and thinned with air for 5 seconds and polymerized with LED device for 10seconds. KURARAY Clearfil Universal Bond Quick-Qb was applied to ceramics witha scrubbing  for 10 seconds and thinned with air for 5 seconds and polymerized with LED device for 10seconds. A composite resin (VOCO Xtra-fil) was polymerized on ceramic surfaceswith a LED device using 4 mm diameter and 4 mm height plastic molds. The obtainedsamples were stored for 24 hours at 37 ° C in distilled water. Bond strengthvalues were measured by a shear bond test using a universal tester. Therecorded values were analyzed usingUnivariate Analysis of Variance (ANOVA). (p<0.05) Thefracture types were detected using a stereomicroscope.RESULTS: The highest bond strength was found in the group Suprinity + K +Qb (20.15 MPa), with the lowest bond strength in the group of e.max CAD + ZP +Qb (10.85 MPa). There was no significant difference between the primer groupsand bonding agent groups (p>0.05), but there was a significant differencebetween the ceramics (p<0.05). The bond strength values of e.max CAD sampleswere significantly lower than Suprinity samples. (p<0.05)CONCLUSION: Within the limits of this study; The controlgroup using the universal bonding agents were shown to exhibit similar bondingresults to those group used BISCO Z-Prime Plus and that both applications providedclinically sufficient bond strength. Universal bondingagents can be used alone in the clinical repair of CAD/CAM ceramics withcomposite resin.Keywords: Bond Strength, Ceramics, Composite, Universal Bond